SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE IQOD. 949 



Dans les alliages contenant de 2 à 4 pour 100 de carbone, au contraire, 

 on peut facilement obtenir la sé|)aration de graphite en se plaçant dans 

 des conditions telles que le refroidissement soit extrêmement lent au 

 moins jusqu'à la fin de la solidification. 



Par exemple, une fonte à 2,90 pour 100 de carbone a été tondue dans 

 un creuset; la moitié du métal a été coulée dans une lingolière métallique, 

 l'autre moitié abandonnée au refroidissement dans le creuset; dans la pre- 

 mière partie on ne trouve pas Irace de graphite, dans la deuxième partie 

 on trouve 2,21 pour 100 de gra|)hite. 



Si l'on recommence l'expérience, mais en plongeant le creuset dans 

 l'eau dès que sa température est arrivée aux environs de iioo", on trouve 

 dans le produit ainsi préparé o , 93 pour 100 de graphite. 



L'examen microscopique des produits ainsi obtenus semble indiquer 

 que, dans tous les cas, il s'est séparéau conunencement de la solidification 

 des cristaux mixles qui se sont développés graduellement jusqu'à ce que se 

 |)roduise la solidification d'un mélange eutecLiqiie formé, dans le cas de la 

 fonte blanche, de cristaux mixles et de cémenlile; dans le cas de la fonte 

 grise, de cristaux mixles el de graphite. Si l'on refroidit brusquement les 

 échantillons très peu après la fin de la solidification, on obtient des alliages 

 ainsi constitués. Si, au contraire, on laisse le refroidissement se poursuivre 

 régulièrement, il se produit de nouvelles modifitalions; les cristaux mixtes 

 se dédoublent graduellement en laissant séparer, soit de la cémentite soit 

 du graphite, el ceux qui subsistent encore à 700° se résolvent alors en 

 perlitc. 



Le produit final varie donc avec la loi de refroidissement. 



Dans le cas de la luaLe yrise et si le l■efl•oidi^^elllerll a été suflisaMum'iU Iciit. ou 

 observe que les cristaux mixles qui étaient au conlact immédiat du grapliile se sont 

 conijjlètement décarburés el ont doiuié naissance à de la ferrite. 



E I suivanl le refruiilissenienl (runalliaf^e ler-carlione préalablement fondu, on constate 

 que II >olidilication commence à une Icuipérature variable avec la teneur en carbone 

 el se termine à une température \oisine de i i5o°. 



11 ne nous a pas été possible de constater de dill'érence pour les lein[iéralures du 

 commencement el de la (in de la solidification suivanl que la solidilicaticn se produit 

 en fonte grise ou en fonte blanclie. On observe des températures un peu plus basses 

 dans le cas du relroldissemenl rapide, mais il n'est pas possible de séparer rinlluence 

 de la vitesse et l'indiience du mode de solidification, el l'on peut seulement conclure 

 que cette dernière, si elle existe, esl peu accentuée. 



En suivant l'échauflenient des fontes grises el blanches de même composition, on 

 observe une absorption de chaleur très nette entre 1140" el i 160°, la dillerence entre 

 les températures observées dans les deux cas esl toujours très petite el du même ordre 



